531 



pli i t dure h sein ho lies spec. Gw. von 2,60, wâhrend 

 reiner Graphit ein spec. Gw. von 1,90 — 2,20 bât. Beim 

 Zerschlagen zersprang der kirgisische Graphit leicht in 

 der Richtung der schiefrigen Absonderung. Dabei zeigten 

 sich auf den Absonderungs-Fliichen, schon mit den blo- 

 sen Augen , erdige Beimengungen. Beim Schneiden des 

 Graphits mit einem M esse r bemerkte man ebenfalls an 

 dem verschiedenen Widerstande, den der Graphit dem 

 Messer entgegensetzte, eine starke Beimengung; erdiger 

 Theile. Versuchte man mit dem Graphite zu schreiben, 

 so gab er anfanglicb einen ganz guten Stiich, bei fort- 

 gesetztem Sehreiben hôrte aber das Abfârben oit auf, 

 indem die erdigen Beimengungen blosgelegt wurden. 

 Auch wurde das Papier nicht selten dureb sandige Bei- 

 mengungen geritzt. 



Beim Erhitzen im verscliîossenen Ptatiiilieget verlohr 

 der Graphit 2,80 pr. Cent Wasser. 



Dureb Glûhen an der Luft verbrannten 40,55 pr. Cent 

 Kohle. Zuriickblieben 56,56 pr. Cent erdige Theile. 

 Letztere bestanden grôssteiitheils aus einem Supersilicatc 

 von Thonerde mit g-eringen Beimengungen von Eisenoxyd 

 und Magnesia , so wie mechaniscli beigemengtem Sande. 



Der kirgisische Graphit bestand demnacb aus: 



Erdige Substanz. 56,56. 

 Wasser ..... 2,89. 



100,00. 



Was die techniselie Verwcrthung* dièses Graphits im 

 rohen Zustande .anbelangt, so lâsst sicli nicht viel erwar- 

 ten. In diesem Zustande kann nâmlich der kirg-isisebe 

 Graphit nicht zur Fabrication von Bleistiften verwendet 



35* 



